352 Zweiter Teil. Spezielle Edelsteinkunde, 



sind sie durch Zusammenschmelzen kleiner echter Steine und von Rubinpulver mit 

 Schmelzmitteln (etwas Kieselsäure oder Borsäure) hergestellt worden und haben daher den 

 Namen rubis reconstitu(?s (auch wohl rubis de Geneve) erhalten. 



Im Jahre 1902 machte A. Verneuil ein Verfahren bekannt, Rubine von Edelsteinqualität 

 künstlich herzustellen, und zwar ähnlich wie Fremy, durch Zusammenschmelzen reiner 

 Tonerde mit etwas Chromoxyd. Sein Verfahren war aber etwas anders; er erhielt keine 

 regelmäßig begrenzten Kristalle, sondern runde Kügelclien, die jedoch alle Eigenschaften 

 des kristallisierten Rubins zeigen. Diese Methode wurde dann, zuerst namentlich in Paris, 

 weiter ausgebildet und durch den Bau zweckmäßiger Apparate sehr vereinfacht und verbilligt, 

 so daß nun eine systematische gewerbsmäßige Herstellung schöner und großer künstlicher 

 Rubine für den Handel zu mäßigen Preisen möglich ist. Feinstes Pulverv on Ammoniak- 

 alaun mit etwas Chromoxyd fällt durch ein feines Sieb in regelmäßigen Zwischenräumen 

 mit ganz kurzen Pausen auf ein senkrecht stehendes Knallgasgebläße und zersetzt sich hier 

 vollständig. Die übrig bleibende verstäubte Tonerde schmilzt zusammen und wird so auf 

 einem kleinen in der Achse des Gebläßes befestigten Tonerdezylinder aufgefangen der nahe 

 bis zur Schmelztemperatur der Tonerde erhitzt ist. Auf diese Weise sondert sich allmäh- 

 lich eine gewisse Menge neugebildete Rubinsubstanz an, wobei man sich nur vor einer 

 zu starken Steigerung der Temperatur zu härten und für Verwendung chemisch reiner 

 Materialien zu sorgen hat. Zahlreiche schöne zum Schleifen taugliche Stücke sind auf 

 diese Weise erzeugt worden (rubis synth(5tiques). Gegenwärtig kommen von dort flaschen- 

 förmige Schmelztropfen von 2 bis 10 Gramm in den Handel, am dicken Ende kugelig 

 mit einem scharf abgegrenzten, dünnen, trüben, weißen oder grauen Boden, am anderen 

 Ende lang ausgezogen und an der Spitze zuweilen deutliche Kriställchen von der Form 

 des natürlichen Rubins. Die Flasche selbst hat zuweilen die Gestalt eines sechsseitigen 

 Prismas mit etwas rundlichen Flächen und Kanten, in denen sich die Flächen unter 

 Winkeln von 120» schneiden. Die Hauptmasse ist prachtvoll rot und durchsichtig. Die 

 Tropfen sind ziemlich spröde und zerbersten zuweilen sehr leicht bei einer geringen äußeren 

 Verletzung, ähnlich wie die sog. Glastränen, denen sie auch in der Form gleichen. Die 

 Härte ist die des Korunds, an der Oberfläche etwas geringer; das spezifische Gewicht 

 (G. = 3,97 bis 4,05) und alle optischen Eigenschaften, namentlich auch der Dichroismus 

 sind die des Rubins in der Weise, daß der ganze Tropfen nicht etwa ein Aggregat von 

 Eubinkörnern, sondern ein homogenes, einheitliches Kristallindividuums darstellt, dessen 

 Hauptachse der Mittellinie der Flasche von der Spitze nach der Mitte des Bodens entspricht. 

 Es liegt hier künstlicher Rubin vor, der sich in nichts wesentlichem von dem natürlichen 

 Rubin unterscheidet und der auch ganz dessen schönes Aussehen besitzt. Die rote Farbe 

 zeigt verschiedene Nuancen; die bei den nalürhchen Steinen so seltene Taubenblutfarbe 

 ist bei diesen künstlichen verhältnismäßig häufig; nicht ungewöhnlich ist ein eigentümlicher 

 Stich ins Gelbe, der in der Natur kaum vorkommt, der bei echten Rubinen verbreitete Stich 

 ins Bläuhche und Violette fehlt auch hier nicht. Die flaschenförmigen Schmelztropfen 

 sind ohne Zusatz einer Chromverbindung farblos. Die schönste Rubinfarbe entsteht bei 

 Zusatz der 2V2 Proz. Chromoxyd. Bei einer geringeren Menge des letzteren erhält man 

 eine Rosafarbe, die zuweilen der des roten gebrannten Topases sehr ähnlich ist. Steine 

 dieser Art werden daher sehr unrichtiger Weise, „synthetischer Topas" genannt. 



Aber diese künstlichen Rubine werden ungeachtet ihres im allgemeinen erheblich 

 schöneren Aussehens nicht als gleichwertig mit den natürlichen betrachtet. Diese sind in 

 Gefahr, ihre bevorzugte Stellung zu verlieren und entwertet zu werden. Denn die künst- 

 lichen Steine, die im Gewicht von Vio bis 15 Karat hergestellt werden können, sind erheb- 

 lich billiger und kosten gegenwärtig höchstens 12 Mark das Karat der tadellosen ge- 

 schliffenen Ware. 



